636 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



pienl, du côté de l'arrivée des vapeurs; sa perle de poids est peu sensible, sa fusion 

 nulle. 



Deuxième action. — Le métal à moitié transformé, grossièrement pulvérisé, est 

 soumis à une nouvelle attaque, dans les mêmes conditions : sa siliciuration est accomplie 

 d'une façon plus régulière, il est devenu pâteux et ne pèse plus que 35^ environ. 



Troisième action. — Ce lingot est encore fragmenté et remis en présence du chlo- 

 rure de silicium, toujours dans la même nacelle : une nouvelle quantité de chlorure 

 bleu de cobalt apparaît; le culot est fondu, à surface striée, son poids n'est guère supé- 

 rieur à 3os. 



Quatrième action. — Ce culot concassé subit une nouvelle attaque : nous le trou- 

 vons encore fondu, apiès refroidissement, très homogène, très cassant, très cristallin; 

 il pèse exactement 3o-. 



Cinquième action. — Le chlorure de silicium passe sur le produit précédent, éga- 

 lement concassé, sans former de chlorure de cobalt en quantité appréciable et, après 

 refroidissement, nous constatons que l'alliage n'a pas subi de fusion, mais les grains 

 sont plus brillants; leur poids total est resté sensiblement le même. 



Sixième action. — La fusion n'a pas eu lieu, même en chauffant longtemps à la tem- 

 jjérature maxima du four, l'alliage étant maintenu dans un courant d'hydrogène après 

 le passage du chlorure de silicium. Le résidu métallique a conservé son aspect cris- 

 tallin et s'est maintenu au poids constant de 3os. 



Pour analyser ce cobaltosilicium, nous le soumettons à l'action de l'acide azotique 

 chaud et, cel te dernière nous paraissant lente, nous l'activons par l'addition de quelques 

 gouttes d'acide chlorhydrique. Lorsque l'attaque est complète, nous insolubilisons, 

 reprenons par l'acide chlorhydrique, filtrons et pesons la silice avant et après sa des- 

 truction pai- l'acide lluorhydrique. Le résidu qu'il abandonne est ajouté à la liqueur de 

 cobalt que nous dosons par électrolyse à l'état de sulfate ammoniacal. 



Résultats. 



Trouvé. 



I. II. pour Co-Si. 



Cobalt pour loo 79)93 So,o5 8o,8i 



Silicium » '9)70 '9'8' '9; '9 



99>65 99.86 ioo,oo 



Ses propriétés sont celles que nous avons reconnues au siliciure de même composi- 

 tion préparé par les méthodes antérieurement indiquées; sa densité a été trouvée 

 de 7,38 à la température de zéro; son action sur le barreau aimanté n'est pas sensible 

 et, parmi les liquides acides, il n'y a guère que l'acide lluorhydrique et les eaux 

 régales chlorhydrique ou lluorhydrique qui l'attaquent complètement. 



Conclusions. — 1° A température élevée, le chlortire de silicium est 

 réduit par le cobalt avec formation de chlorure métallique qui se volatilise 

 et d'un cobaltosilicium qui reste; 2" Vers i20o°-j3oo" l'action cesse, c'est- 



